272 Ludwig, Metall eines ausgezeichneten Hohlspiegels. 



Spiegelmetall vorhanden waren. Also 68,98 oder rund 

 69,0 Proc. Kupfer. 



Zinkoxyd konnte in der Lösung nicht gefunden werden. 



In dem oben erhaltenen Zinnoxyd Hess sich eine 

 kleine Menge Arsen nachweisen; schon beim Glühen für 

 sich roch es etwas nach Arsen, vielleicht wegen Einwir- 

 kung von etwas anhängender Filtrirpapierfaser. Bei der 

 späteren Glühung auf Kohle konnte hingegen kein Arsen- 

 geruch mehr wahrgenommen werden. 



Von dem analysirten Spiegelmetall lieferten sonach 



0,46 Grm. trocknes Metallpulver: 



0, 1 68 Grm. Zinnoxyd = 0, 1 32 Grm. Zinn =28,7 Proc. Zinn, und 

 0,397 „ Kupferoxyd = 0,31 7 „ Kupfer =69,0 „ Kupfer 



Summe 0,449 Grm. Legirung= 97,7 Proc. (Verlust 



== 2,3 Proc.) 



Das Spiegelmetall enthielt kleine Mengen Arsen, war 

 aber frei von Silber, Blei, Wismuth, Zink und Eisen. 



Es bestand also nahezu aus 1 Gewichtsth. ^inn und 

 2 l J2 Gewichtsth. Kupfer oder aus 2 Aeq. Zinn und 9 Aeq. 

 Kupfer (Cu 9 Sn 2 ) oder einfacher aus 4 Aeq. Kupfer und 

 1 Aeq. Zinn. (Cu 4 Sn). Letztere Formel verlangt 



4 Cu = 4 . 31,75 = 127,00 = 68,6 Proc. Kupfer 



Sn = 58 = 58,00 = 31,4 „ Zinn 



185,00 100,0. 

 Das von Mall et analysirte Spiegelmetall (Leop. Gme- 

 lin's Handbuch der Chemie. 3. Bd. 4. Aufl. S. 451.) war 

 weit ärmer an Kupfer; es enthielt 9,68 — 11,82 und 

 15,17 Proc. Kupfer; die drei Proben entsprachen den 

 Formeln CuSn», CuSn* und CuSn3. 



Das von mir analysirte Spiegelmetall steht in seiner 

 Zusammensetzung dem von Little untersuchten Spiegel- 

 metall nahe; denn in L. Gmelin's Handbuch a. a. O. S. 452 

 und 453 heisst es : 



3 Th. Kupfer auf 1 Th. Zinn: Rothweiss, sehr spröde, 

 von 8,879 spec. Gewicht (Chaudet). Liefert mit 

 wenig Arsen ein Spiegelmetall (Little). 

 2 Th. Kupfer auf 1 Th. Zinn: Stahlgrau, sehr hart. 



